Festigkeil 



1017 



grenze als Fliegrenze, die Formnderungs- 

 kurve als Fliekurve bezeichnet. Die ge- 

 naue Ermittelung der Fliekurve stt auf 

 Schwierigkeiten, da ein Gleichgewichtszu- 

 stand sich sehr langsam einstellt. Falls man 

 z. B. Zugversuche an demselben Material 

 mit verschiedenen Geschwindigkeiten aus- 

 fhrt, so erhlt man zu denselben Span- 

 nungen verschiedene Deformationen und 

 zwar ist die Deformation desto kleiner, je 

 schneller die Belastimg gesteigert wurde. 

 Unterbricht man den Versuch und hlt den 

 Stab unter konstanter Belastung, so kann 

 man noch sehr lange Zeit eine Deformation 

 nachweisen (Nachflieen). Bei zhen Stoffen 

 nimmt man an, da die Deformation schlie- 

 lich doch einer gewissen Ruhelage zustrebt. 

 Diese Ruhelagen bilden die sogenannte 

 ,, Kurve der unendlich langsamenDehnungen", 

 d. h. jene Fliekurve, die man bei unend- 

 lich langsamer Steigerung der Belastung 

 erhalten wrde. Ein vollkommen plastischer 

 Krper wird dagegen unter konstanter Last 

 immer weiter flieen: so stellt sich z. B. beim 

 Eis unter gewisser Belastung eine fr lange 

 Zeit gleichfrmige Deformationsbewegung 

 ein ; diese Beobachtung ist fr die Erklrung 

 der Vorgnge in Gletschern von Wichtigkeit. 



Ueber das Geschwindigkeitsgesetz des 

 Flieens ist bisher sehr wenig bekannt, 

 ebenso wie wir kein allgemein gltiges Gesetz 

 fr den zeitlichen Verlauf der elastischen 

 Nachwirkung kennen (vgl. den Artikel 

 Elastizitt"). 



Wird ein zher Krper nach bleibender 

 Deformation entlastet und nochmals be- 

 lastet, so beginnt das Flieen erst ungefhr 

 bei der vor der Entlastung erreichten 

 Hchstlast. Bei Neubelastung verhlt sich 

 der Krper ungefhr so, wie ein elastischer 

 Krper mit hherer Streckgrenze. Diese 

 allgemeine Regel wird oft als Coulomb- 

 Gerstnersches Gesetz bezeichnet. Durch 

 eine Beanspruchung irgendwelcher Art wird 

 die Streckgrenze auch fr andere Bean- 

 spruchungsarten erhht ; diese Tatsache findet 

 eine praktische Anwendung bei der sogenann- 

 ten Hrtung durch Kaltbearbeitung. 

 Unter Hrtung versteht man in diesem Falle 

 schlechthin eine Erhhung der Streckgrenze: 

 als Kaltbearbeitung bezeichnet man Prozesse, 

 die mit bleibenden Formnderungen ver- 

 bunden sind (z. B. Hmmern, Walzen, 

 Ziehen usw.), falls sie bei gewhnlicher 

 Temperatur vorgenommen werden. Wird 

 derselbe Proze oberhalb einer bestimmten 

 Temperatur, deren Hhe natrlich von dem 

 Stoffe abhngig ist, vorgenommen, so wird 

 die Streckgrenze nicht erhht (Warmbearbei- 

 tung). Auch die durch Kaltbearbeitung 

 hervorgerufene Erhhung der Streckgrenze 

 kann im allgemeinen durch Erhitzung ber 

 eine bestimmte Temperatur rckgngig ge- ! 



macht werden (Ausglhen). Wie diese Er- 

 scheinungen mit der Struktur der Metalle 

 zusammenhngen, soll weiter unten be- 

 sprochen weiden. 



Einige Stoffe zeigen eine systematische 

 Abweichung vom Coulomb-Gerstner- 

 schen Gesetze, indem sie bei Wiederbe- 

 lastung eine hhere Streckgrenze zeigen als 

 die Hchstbelastung vor der Entlastung. 

 Die Differenz wird noch aufflliger, falls 

 man gewisse Zeit abwartet, d. h. dem Stabe 

 eine sogenannte Ruhepause' 1 gewhrt. Auch 

 wenn statt zu entlasten die Last konstant 

 gehalten wird, beobachtet man ohne jede 

 uere Einwirkung eine Erhhung der 

 Streckgrenze. Erst wenn die Streckung 



lnger 



fortgesetzt 



Dehnung 



Fig. 3. 



Herstellung 



wird, luft die 

 Formnderungs- 

 I kurve spter in die 

 normale Flie- 

 kurve ein (vgl. 

 | Fig. 3, Linie a 

 ohne, Linie b mit 

 Ruhepause). Diese 



Erscheinungen 

 werden hauptsch- 

 lich bei jenen 

 Eisensorten be- 

 obachtet, die eine 

 ausgeprgte obere 

 und untere Streck- 

 grenze zeigen, und 



es ist sehr wahrscheinlich, da die obere 

 Fliegrenze berhaupt als eine Erhhung der 

 eigentlichen Streckgrenze infolge voran- 

 gegangener Beanspruchungen whrend der 

 zu deuten ist. 

 Es mu noch auf eine Rckwirkung der 

 bleibenden Deformation auf die elastischen 

 Eigenschaften der Stoffe erwhnt werden. 

 Whrend nmlich die Streckgrenze durch die 

 vorangegangene Beanspruchung erhht wird, 

 findet man die eigentliche Elastizitts- 

 grenze erniedrigt. Man erhlt bereits bei 

 viel kleineren Belastungen merkliche 

 bleibende Aenderungen als bei der ersten 

 Beanspruchung. Man bezeichnet diese 

 Erscheinung als elastische Er- 

 mdung". Diese Bezeichnung erscheint 

 dadurch bei echtigt, da eine Ruhepause die 

 Elastizittsgrenze wieder in die Hhe bringt. 

 Mit der Zeit tritt also nach der Ermdung 

 eine Erholung" ein. Die Erholung wird 

 durch eine Temperaturerhhung stark be- 

 schleunigt und zwar ist auch eine mige 

 Erhitzung, die auf die Streckgrenze noch 

 gar keinen Einflu ausbt, fr die Erholung 

 bereits wirksam. 



3. Plastizitt und kristallinische 

 Struktur. Die plastische Deformations- 

 fhigkeit der Metalle und Legierungen steht 

 in engem Zusammenhange mit ihrer kristalli 



